소량 의 ( La , Mn ) Sr - 티타 네이트 , La 0 . 4 Sr 0 . 6 Ti 0 . 4 Mn 0 . 6 O 3 - δ ( LSTM ) , 분말 ( 2 . 0 그램 ) 을 ( Nb , Y ) Sr - 티타 네이트 , Sr 0 . 86 Y 0 . 08 TiO 3 - δ ( YST ) , 분말 ( 1 . 0 그램 ) 위 에 첨가 하 였 다 . 10 , 000 lbs 의 하중 에서 직경 이 1 . 125 인치 인 스틸 다이 를 사용 하 여 LSTM / YST 분말 을 함께 다이 - 프레싱 하 였 다 . 취급 을 위하 여 소지 ( green body ) 의 강도 를 증가 시키 기 위해서 , La 0 . 4 Sr 0 . 6 Ti 0 . 4 Mn 0 . 6 O 3 - δ 분말 을 , 다이 - 프레싱 전 에 , 0 . 5 중량 % 의 폴리에틸렌 글리콜 ( PEG - 400 ) 및 0 . 7 중량 % 의 폴리비닐 알코올 ( PVA 21205 ) 을 사용 하 여 결합화 ( binderize ) 하 였 다 . 이어서 , 2 층 구조 를 가진 다이 - 프레싱 된 LSTM / YST 분말 을 공기 중 에서 1 시간 동안 1350 ℃ 에서 무 압력 으로 공 - 소결 하 였 다 . LSTM / YST 2 층 구조물 을 횡단면 으로 자르 고 , 에폭시 에 고정 시키 고 , SEM ( 주사 전자 현미경 ) 조사 를 위해 연마 하 였 다 . 도 4 는 제작 된 LSTM / YST 2 층 구조물 의 SEM 결과 를 보여준다 . 도 4 에 나타낸 바 와 같이 , LSTM 및 YST 물질 둘 모두 는 서로 매우 잘 결합 하 였으며 , 매우 높 은 밀도 를 가졌 다 . LSTM - YST 2 층 구조물 의 총 두께 는 약 1 . 20 mm 였으며 ; LSTM 층 의 두께 는 약 0 . 72 mm 이 고 , YST 층 의 두께 는 약 0 . 48 mm 였 다 . LSTM 층 및 YST 층 의 상대 밀도 는 각각 약 98 % 및 약 94 % 였 다 .